4 K. F. Slotte. 



Jeder der im Folgenden angeführten Werthe von X (Verlängerung pro 1 

 kg) ist das Resultat von wenigstens 12 verschiedenen Einstellungen, hei wel- 

 chen die Belastung jedesmal weggenommen nnd der Nullpunkt sorgfältig con- 

 trolirt wurde; hei den meisten Temperaturen wurde aher für jeden Draht und 

 jede Belastung eine hedeutend grössere Anzahl von Beobachtungen gemacht. 

 Wenn man mit der Temperatur als Abscisse und À als Ordinate die Beobach- 

 tungen graphisch darstellt, zeigt jedoch die entstehende Curve, bei diesen wie 

 bei den vorigen Beobachtungen, im Allgemeinen keine grössere Regelmässig- 

 keit, welches Verhalten in der Kleinheit der zu messenden Grösse, in der Klein- 

 heit der Veränderungen derselben innerhalb des engen Temperaturgebietes der 

 Beobachtungen und schliesslich auch in verschiedenen Umständen, welche auf 

 den Elasticitätsmodul Einfluss ausüben, seinen Grund hat. Unter diesen Um- 

 ständen ist in erster Linie derjenige zu erwähnen, dass der Pllasticitätsmodul 

 eines bestimmten Drahtes anfänglich durch wiederholte Belastung und Entlastung 

 im Allgemeinen grösser wh'd. Bei einigen Drähten ist dieser Einfluss kaum 

 oder nur wenig bemerkbar, bei anderen dagegen sehr deutlich, so dass die 

 ersten Beobachtungsreihen verworfen werden müssen. Auch die Ordnung, in 

 welcher die verschiedenen Belastungen aufgelegt werden, und der Umstand, ob 

 der Draht vor einer Bestimmung längere oder kürzere Zeit in Ruhe gewesen 

 ist, scheinen die Grösse der Verlängerungen etwas zu beeinflussen. 



Silberdraht. 



Der Draht, aus reinem Silber, wurde vor den Beobachtungen sorgfältig 

 geglüht. 847 mm von dem benutzten Stücke wogen in der Luft 6,6261 g und 

 in Wasser von 16,4" C. 5,9947 g. Daraus ergiebt sich das auf Wasser von 

 4" und auf den leeren Raum reducirte speciflsche Gewicht 10,4714, und wenn 

 der Radius des Drahtes nüt r bezeichnet wii'd, bekommt man nr'^ =0,74706 

 mm -. 



Bei den Dehnungsversuchen war die Länge des Drahtes 1054,7 mm. Zm- 

 Berechnung des Elasticitätsmoduls erhält man folglich die Formel: 



'ö 



1054,7 -p _ 1411,8 



0,74706 • s 



Die erhaltenen Werthe von l und e sind in der folgenden Tabelle zusam- 

 mengestellt. 



T. XXIX. 



